744 
Johann Lenarcic. 
in Norwegen und der Labradorit von Mohilew in Volhynien ver- 
wendet. Es wurde der Olivin 1. mit der sechsfachen und 2. mit 
der halben Gewichtsmenge von Labradorit innig gemengt und ge- 
schmolzen, die Masse wurde 3*2 Stunden im Flusse erhalten, um 
sicher zu sein, dass beide Bestandtheile geschmolzen waren. Hierauf 
wurde rasch zur Viscosität abgekühlt und in diesem viscosen Zu- 
stande ebenfalls durch 3f 2 weitere Stunden erhalten; hiebei betrug 
die Temperatur beim ersten Versuch 954°, während im zweiten 
Versuche die Schmelze bei einer Temperatur von 1030° erhalten 
werden musste, da sie bei weiterer Abkühlung bereits vollkommen 
starr geworden wäre. Dies erklärt sich aus dem bedeutend höheren 
Schmelzpunkt des im 2. Versuche im Ueberschuss verwendeten 
Olivins gegenüber dem Labrador, welcher 
beim 1. Versuche in der sechsfachen 
Menge des Olivins vorhanden war. 
1. Die erstarrte Schmelze des ersten 
Versuches (1 Olivin : 6 Labrador) zeigte 
eine zerklüftete graubraune Oberfläche. 
An der Bruchtläche bemerkte man eine 
besonders scharf ausgeprägte Differenzi- 
rung in eine oberflächlich gelegene hell- 
graue Schichte von tlieils körnigem, theils 
strahligem Gefüge, welche lückigporös ist 
und ein schlackenartiges Aussehen hat. 
Von dieser Partie scharf abgegrenzt ist 
die tiefer liegende, vollkommen compakte, 
dunkelgrüne, glasige Grundmasse, in 
welcher kleine graue Körnchen einge- 
lagert sind, an einigen Stellen zahlreicher, 
an anderen spärlicher, wodurch diese 
Stellen ein mehr oder weniger mattes, 
graugrünes Aussehen bekommen. Diese 
Partie bildet den bei weitem grösseren 
Antheil der ganzen Schmelze (siehe Fig. 3). Bei mikroskopischer 
Untersuchung zeigen sich auch diese beiden Partien von einander 
vollkommen verschiedenartig zusammengesetzt und von einander 
scharf abgegrenzt. Die tiefer gelegene Partie erweist sich als eine 
glasige, homogene, strukturlose durchsichtige Masse von schwach 
grünlicher Farbe; sie zeigt keine Polarisation. In diese eingelagert 
sind zahlreiche gut ausgebildete, reichlich verästelte Krystallskelette 
und auch zahlreiche isolirle und zu Gruppen vereinigte Krvstall- 
nadeln. Durch ihr optisches Verhalten erkennt man sie als Feld- 
spathausscheidungen. Diese sind es, welche bei der makroskopischen 
Betrachtung der Bruchflächen als hellgraue, in die grüne glasige 
Grundmasse eingelagerte Körnchen erscheinen. Bei genauerer Be- 
trachtung unter dem Mikroskop sieht man aber in einigen der oben 
beschriebenen Feldspathausscheidungen grössere und kleinere rund- 
Grundmasse,in welche 
kleine graue Körnchen 
an verschiedenen 
Stellen verschieden 
dicht eingestreut sind, 
wodurch bei b die 
Masse ein mattes, 
graugrünes Aussehen 
bekommt. 
c. hellgraue oberfläch- 
liche Schichte von 
theils körnigem, theils 
strahligem Gefüge, von 
a scharf abgegrenzt. 
